No. 48. 



NaturwisBenf5cliaftlic!ie Rundschau. 



617 



netisch, als auch unmagnetisch sein kann, je nachdem 

 sie vorher unter 0" abgekühlt, oder stark erhitzt worden 

 war, hatte erst vor Kurzem Herr Hopkinsou ge- 

 funden (vgl. Rdsch. V, 252, 361). Diese interessante 

 Eigenschaft kam einer Legirung mit 25 Proc. Nickel 

 zu. Die Frage lag nun nalie, wie sich Legirungen von 

 anderer Zusammensetzung in Betreft' ihrer Magnetisirbar- 

 keit verhalten würden, und Herr Hopkinsou hat die- 

 selbe in AiigriÖ' nehmen können, als ihm von Herrn 

 Biley acht verschiedene Sorten Nickelstahl unter An- 

 gabe ihrer chemischen Zusammensetzung zur Verfügung 

 bestellt wurden. Die Resultate seiner Messungen der 

 'agnetischen Eigenschaften dieser verschiedenen Nickel- 

 äfiihlsorten hat der Verf. sehr anschaulich in 17 Curven 

 dargestellt, auf deren Wiedergabe hier aber wegen 

 Raummangel verzichtet werden muss; die nachstehenden 

 Angaben werden von den Ergebnissen eine genügende 

 Vorstellung geben. 



Von den einzelnen Legirungen, welche als A;B,Cu.s.w. 

 uuterschieden werden , sollen hier nur der Gehalt an 

 Eisen und der an Nickel angeführt werden; die anderen 

 Bestaudtheile: Kohlenstoff, Mangan, Schwefel, Phosphor 

 und Silicium, waren in unbedeutenden Meugen vorhanden, 

 sie schwankten nur wenig, und scheinen auf das magne- 

 tische Verhalten von geringem Einfluss gewesen zu sein. 

 Legirung A aus 97,96 Proc. Fe und 0,97 Proc. Ni 

 zeigte bei gewöhnlicher Temperatur eine magnetische 

 Induction, welche der von nahezu reinem Schmiedeeisen 

 ziemlich gleich war, aber ein etwas höheres Maximum 

 erreichte. Mit der magnetisirenden Kraft von 0,50 Ein- 

 heiten ei-gab diese Legirung bei steigender Temprratur erst 

 eine langsamere, dann eine etwas schnellere Zunahme 

 der Induction bis etwas über 800"; wurde noch weiter 

 erwärmt, so fiel sie plötzlich auf 0; bei etwas über 850'> 

 war die Legirung unraaguetisch. 



Legirung B aus 94,799 Proc. Fe und 4,7 Proc. Ni 

 gab mit der magnetisirenden Kraft von 0,12 leim Er- 

 wärmen eine Zunahme der Induction bis etwas vor 750", 

 dann ein sohuelles Sinken zu Null bei etwas über 800". 

 Beim Abkühlen blieb die Masse unmagnetisch bei etwa 

 660", von da stieg die Maguetisirbarkeit zu einem Maxi- 

 mum bei etwa 580" und nahm dann langsam ab. Diese 

 Legirung hat somit zwei kritische Temperaturen, eine 

 beim Erwärmen und eine beim Al)kühlen; die Temperatur, 

 bei weicher das Metall aufhört, bezw. beginnt magnetisch 

 zu sein, liegt beim Erwärmen 150" höher als beim Ab- 

 kühlen; zwischen diesen beiden Temperaturen kann die 

 Legirung sowohl magnetisch als unmagnetisch sein. 

 Beachteuswerth ist hierbei das thermische Verhalten 

 dieser Legirung. Wie für Eisen durch viele Unter- 

 suchungen nachgewiesen worden, zeigt dies Metall beim 

 Erhitzen eine Wärmeabsorption, in Folge deren es trotz 

 weiterer "Wärmezufuhr nicht wärmer , sondern entweder 

 kühler wird , oder seine Temperatur sich nicht ändert, 

 um dann bei weiterem Erhitzen den normalen Gang 

 einzuhalten, während beim Abkühlen eine plötzliche 

 Wärmeentbindung , die Recalescenz , bei der kritischen 

 Temperatur eintritt. Dasselbe Phänomen zeigte die Le- 

 girung B, und zwar trat die Wärmeabsorption während 

 des Erhitzens bei 750" ein und die Wärmeabgabe wäh- 

 rend des Abkühlens bei 632". Wir sehen also, dass die 

 Absorption und das Entwickeln der Wärme bei den- 

 selben Temperaturen eintritt, wie der Verlust und die 

 Wiederkehr der Maguetisirbarkeit. 



Legirung C aus 94,39 Proc. Fe und 4,7 Proc. Ni, 

 war der Legirung B sehr ähnlich zusammengesetzt. 

 Das Inductionsvermögen bei gewöhnlicher Tempei'atur 

 für zunehmende magnetisirende Kräfte zeigte einen ähn- 

 lichen Verlauf wie das des Schmiedeeisens, doch erreichte 



dasselbe merklich höhere W^erthe als das letztere. Das 

 Verhältniss der Maguetisirbarkeit zur Temperatur wurde 

 sowohl für magnetisirende Kräfte von 0,5 wie von 26,5 

 untersucht; beide Male war das Verhalten dasselbe wie 

 das der Legirung B, doch zeigten sich die beiden bezw. 

 kritischen Temperaturen während des Erwärmens und 

 .\bkühlens bei etwas niedrigen Temperaturen. 



Legirung D mit 22 Proc. Ni konnte nicht eingehend 

 untersucht werden; im Ganzen verhielt sie sich wie 

 Legirung E aus 74,31 Proc. Fe und 24,5 Proc. Ni. Das 

 magnetische Verhalten dieser Legirung, ihr Verlust der 

 Maguetisirbarkeit während des Erwärmens bei 580" und 

 die Wiederkehr dieser Eigenschaft während des Ab- 

 kühlens bei etwas unter 0", wie die anderen Eigen- 

 schaften dieser Legirung, ihr elektrisches Leitungs- 

 vermögen und ihre mechanischen Eigenschaften , sind 

 bereits früher beschrieben (vgl. Rdsch. V, 361). 



Die Legirung F mit 30 Proc. Ni zeigte im Vergleich 

 zu der letzterwähnten ein gänzlich verändertes magne- 

 tisches Verhalten. Schon bei einer sehr niedrigen Tem- 

 peratur, etwa 60" [nach der Curve taxirt. Ref.], erfolgte 

 der Uebergang vom maguetisirbaren Zustand in den un" 

 magiietisirbaren , und zwar sowohl beim Frwärmen wie 

 beim Abkühlen [nach der Curve liegt die kritische Tem- 

 peratur der Abkühlung bei etwa 55". Ref.] 



Die Legirung G aus 66,19 Proc. Fe und 33 Proc. Ni 

 zeigte sowohl eine stärkere Zunahme der Maguetisirbar- 

 keit mit steigenden magnetischen Kräften als die vorher- 

 geuannte Legirung, als auch einen anderen Gang der 

 Temperaturcurve. Nur darin glich sie ihr, dass die 

 Temperatur des Ueberganges vom magnetischen in den 

 unmaguetischen Zustand niedrig war, sie lag [nach der 

 Curve] bei etwa 150", uud dass sie nur wenig verschieden 

 war beim Erwärmen und beim Abkühlen des Metalls. 



Die Legirung H aus 26,5 Proc. Fe und 73 Proc. Ni 

 zeigte eine grössere Induction für beträchtliche magne- . 

 tisircude Kräfte als der Stahl mit 33 Proc. Ni ; die In- 

 duction dieser Legirung wai' ferner grösser als die einer 

 mechanischen Mischung von Eisen und Nickel in dem 

 Verhältniss, welches die Analyse für die Legirung II 

 ergeben , wie aucl\ die Theilchen in der Mischung zu 

 einander geordnet Verden mochten. Die kritische Tem- 

 peratur der Legirung war 600"; sie zeigte keinen wesent- 

 lichen Unterschied zwischen den kritischen Temperaturen 

 beim Erwärmen und beim Abkühlen. 



II. Knietsch: Ueber die Eigenschaften des flüssi- 

 gen Chlors, (biebig's Annalen der Chemie, 1890, 

 Bd. CCLIX, S. luo.) 



Obgleich schon von Farad ay das Chlor condensirt 

 worden ist, weiss man über das Itüssige Chlor noch sehr 

 wenig; die widerwärtigen Eigenschaften desselben haben 

 jedenfalls von weiteren Versuchen abgeschreckt. Als 

 aber die Badische Anilin- und Sodafäbrik in letzter Zeit 

 Versuche anstellte, Chlor in grossem Maassstabe als 

 Flüssigkeit darzustellen und in dieser Form aufzubewah- 

 ren, bezw. zu versenden, war die Kenntniss der physika- 

 lischen Eigenschaften des flüssigen Chlors unbedingt 

 nöthig. Herr Knietsch hat deshalb eine eingehende 

 Untersuchung derselben angestellt, welche sich über ein 

 Temperaturintervall von — 88" bis 146" erstreckte. Ein 

 weiterer Gesichtspunkt für diese Untersuchung war, 

 ob durch eine Abkühlung oder Com]iression des nach 

 dem Pescheny-, oder Solway-, oder Weldou-Pro- 

 cesses erhaltenen Gasgemischen sich das in ihnen ent- 

 haltene Chlor leicht condeusiren und rein gewinnen Hesse. 

 Leider geben die Resultate des Herrn Knietsch nur wenig 

 Hoffnung, da die Tension des Chlors selbst bei geringer 

 Temperatur immer noch eine recht erhebliche ist. 



